Marmor-Arten in Oesterreich. 
109 
Bei Kaltenleutgcben ist ein schöner grauer und ein brauner oft zie- 
gelrother Marmor gebrochen worden, mit welchem die Kirche daselbst aus- 
geschmiickt ist. 
Ferner wird da ein Kalk gebrochen, der sehr schönen Marmor liefern 
könnte, als grünlichgrauer mit gelben und weissen Flecken und gelben 
Adern, ein gelblicher schwarz und weiss gefleckt. 
Bei Itodaun, gegen Kaltenleutgeben, brechen graue, bläuliche und gelb- 
liche Marmorarten mit weissen Adern. 
Bei Kalksburg südwestlich ebenfalls graue und rothe Kalkarten. 
In der Brühl sind schwarze und graue Kalke. 
Bei Pitten brechen etwas körnige Kalke mit dunkeln grauen Flecken 
im lichteren Grunde mit rothen Adern. 
X. 
Die in Tajova abgefiihrten Silber-Extractions-Versuche, 
und deren bisherige Resultate. 
(Mit 3 Tafeln.) 
Von Fr. M a r k u s. 
Im Jahre 1849 ordnete das hohe k. k. Ministerium für Landescultur und 
Bergwesen an, dass die bereits früher mehrfach versuchte, im Jahre 1845 
aber durch Augustin wesentlich verbesserte Methode zur Ausbringung des 
Silbers auf nassem Wege versuchsweise bei der Hütte in Tajova eingeführt 
werden solle, und beauftragte den k. k. Hüttenverwalter Hrn. Jos. Röszner 
die hierzu nöthigen Einleitungen zu treffen. 
Die wenigen sicheren Nachrichten, die man zu jener Zeit über das Verfah- 
ren an andern Orten, wo die Methode neu eingeführt wurde, erhalten konnte — 
die Details des Verfahrens wurden überall gebeim gehalten — machte bei den 
einzuleitenden Versuchen ein beinahe ganz selbstständiges Vorgehen nöthig, 
und nur der seltenen Ausdauer und Energie des Herrn Jos. Röszner, der 
von den höheren Behörden auf das Kräftigste unterstützt wurde, konnte es 
gelingen, in verhältnissmässig kurzer Zeit schon zu befriedigenden Resulta- 
ten zu gelangen. 
Versuche im Kleinen. 
Zur Orientirung für den im Grossen einzuleitenden Betrieb begann Herr 
Joseph Röszner im Winter 1849 Versuche im Kleinen mit den zu Tajova, aus 
dem Verschmelzen silberhältiger Kupfererze hervorgehenden, zur Entsilbe- 
rung gelangenden zwei Rohproducten : dem Leche und der Speise. 
Die Röstung wurde hierbei in der Probier-Mufl'el, die Auslaugung auf ei- 
nem gewöhnlichen Filtrir-Apparate im Laboratorium vorgenommen. — Die 
Versuche mit dem Leche waren die ersten und boten, nach allmählicher Erhe- 
